276 



3- <lass ilas Metall, welches in der geringsten Mcnge vorhan- 

 den ist (somil in der Rcgel das Gold), den grosstcn Verlust er- 

 leide; endlich 



4. Dass der Abgang um so grosser sei, je vollkommcner die 

 Rbstung vor sich ging, dass folglich der Rbstungsprozess selbst 

 unvermeidlich Abgange an Gold und Silber verursache. 



Tscheffkin will beim Rosten von Lechen in Flammenofen 

 und Haufen 23 — 25 Procent an Silber und 62 — 100 Procent 

 an Gold verloren haben, so dass ihm voni letzlgenannten Mclalle 

 gar nichts iibrig blieb. 



Dass Tscheffkin's Angaben in alien ihren Details wenig 

 Vertrauen verdienen und vorauszusetzen ist : erseibeiseinen Reob- 

 achtungeu entwedcr getiiuscht worden, oder er babe sich selbst 

 getauscht, wird nun nicht allein durch die Resultate meiner Ar- 

 beiten bewiesen, cs haben diess vielmehr alle in Folge der Behaup- 

 tungen Tscheffkin's eingeleiteten Versuche, es haben solches 

 hundertjahrige Erfahrungcn bei alien Hiittenwerken, welche gold- 

 und silberhaltige Geschicke dem Schmelzprozesse zufiihren, ausser 

 alien Zweifel gesetzt, so dass ich ihrer kaum erwiihnt hiitte, wenn 

 nicht in einem jiingst erschienenen Hefte der Jahresberichte liber 

 die Fortschritte der Chemie u. s. f. (Jahresbericht von Liebig und 

 Kopp 1840, Heft 2, Seite 630) sich ahnliche Behauptungen von 

 Malaguti und Durocher (nach denen beim Verrosten silber- 

 haltiger Zinkblende 50 Procent des Silbers verfliichtigt wiirden) 

 oline weitere Bemerkung wiederholt fiinden, so dass ein entschie- 

 dencr. Widerspruch noch imrner Noth zu thun scheint. 



Um ubrigens das Irrigc jener Ansichten auch Denen klar zn 

 macben, welche meinen Bcobaehlungen nicht grbsseren Worth bei- 

 zulcgen oder zuzugestehen geneigt sein mogen, als den Arbeiten 

 Tsch eff kins oder der franzosischen Chemiker, glaube ich auf 

 die Manipulations-Resultate der niederungarischen und der Nagy- 

 banyer Schmelzhiilten hinweisen zu diirfen, in denen jahrlich cinige 

 hunderttausend Centner eines Gemengcs von Schwcfelkics und 

 Zinkblende, sowie von Bleiglaaa und Zinkblende (welche letztere 

 nicht selten an und iiber 50 Procent des ganzen Quantums be- 

 tragt) aufgearbeitet werden. 



Die gauze Menge des mit Blende gemengten Bleiglanzcs wird 

 in Flammenofen gerostet, von den Kiesen gelangt ein grosser 



